CRISTAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TERNAIEES. 



65 



i"i point q du côté CA, mais en un point n comme dans la fig. 5. 

 JNous avons considéré ainsi le cas oii les cristaux mixtes binaires 

 appartiennent au type 1; supposons maintenant que nous ayons aiîaire 

 au type 2^ c. à d. que la courbe continue des points de congélation des 

 cristaux mixtes ÂB passe par un maximum. Considérons les deux 

 courbes A' Jï et Â' B" de la fig. a, et commençons de nouveau par sup- 

 poser que A"B" soit tout entière au-dessous de A' B' . Quand la tempé- 

 rature s'élève, Â' vient d'abord au-dessus de A' puis B" au-dessus de 

 ■'5 y ce qui fait qu'aux deux bords c'est la courbe A' B' , mais au milieu 

 'a courbe A" B" qui est située le plus bas. On peut mener maintenant 

 ûcux dioite'i bitangentes et on reconnaîtra aisément, après les dévelop- 

 pements précédents, que la projection de la surface réglée L.AB don- 

 weirt une configuration comme ox^x^nn^o^ de la fig. 6, où ox^x.-^n est la 

 courbe des liquides et o^n^ la ligne des cristaux mixtes. De toute la 

 série de cristaux mixtes AB il ne peut exister, à cette température, que 

 a seule partie o^n^ ; o, et «, peuvent être en équilibre avec des liquides 

 maires, les autres cristaux avec des liquides ternaires seulement. Dans 

 '1- fig. 6 j'ai encore représenté la projection du cône CL, notamment 

 ^^'>ï>\ le lecteur reconnaîtra aisément que c'est le point de solidification 

 '*e la couiposante G qui détermine si ce cas se réalise, ou non. 



-lartons du liquide binaire non-saturé x, et ajoutons-y la compo- 

 sante A. La fig. 6 fait clairement voir qu'alors le liquide, non-saturé 

 au commencement, laisse bientôt déposer des cristaux mixtes, dont 

 a quantité va d'abord croissant, mais qui disparaissent ensuite pour 

 aii'e place de nouveau à un liquide non-saturé. Le liquide parcourt 

 •^'abord la droite . 

 •iî'oite a;, A. 



puis la courbe x^x^ et ensuite de nouveau la 



-^ une température suffisamment élevée, la surface réglée disparaîtra 

 en un point M du côté AB; ce point M fait connaître la composition 



des 



cristaux mixtes dont le point de fusion est maximum. 



'Supposons maintenant que les cristaux mixtes binaires AB appar- 

 ^cniient au type 3, c. à d. que la courbe continue des points de solidi- 



catioii passe par un minimum. Prenons d'abord une température 

 ithsamment basse pour que tous les mélanges AB n'y existent qu'à 



6tat solide. Dans la fig. 2, Â'B" est alors au-dessous de J'i?'. A mesure 

 fue la température s'élève, ces deux courbes se rapprochent l'une de 



autre et elles fi.uissent par se touclier en un point. Soit r (fig. 2) ce 



ABCUIVES NÉIÎ11L.4NDAISES, SÉllIE II, TOME XI. 5 



